— 110 — 
al permanganato potassico, secondo il mio processo, le lane suddette, dopo la sola 
spurgatura, allora l’ossido di calcio si converte tutto in ossalato che passa quindi 
nelle acque di lavatura e quel poco che vi rimane, si trasforma in solfito e in solfato 
nei bagni solforosi nei quali poi lo troviamo depositato. 
È dalla considerazione, che oltre lo imbiancamento decisamente migliore, havvi 
la totale espulsione della calce dalla fibra, che mi lusingo di aver recato dei miglio- 
ramenti a questa industria anco dal lato igienico. 
Come corollario dei miei studî, aggiungo che l’uso dell’acido ossalico ci permetterà da 
qui innanzi di renderci ragione dei 4 fatti seguenti, difficilmente sino ad ora determinabili. 
1° Se le lane furono imbiancate per mezzo della solfatura alla camera, vale 
a dire con anidride solforosa gazosa. 
2° Se furono imbiancate con anidride solforosa disciolta nell’acqua. 
3° Se a mezzo dei permanganati alcalini. 
4° Se contengono /anino e in quali proporzioni. 
Infatti: facendo una soluzione diluita di acido ossalico e immergendovi un grosso 
frammento di tessuto od anco un intiero farsetto, questo se fu solforato anco da più 
che un anno, imbianca notevolmente dopo pochi minuti svolgendo in copia anidride 
solforosa e deporendo solfo libero. In tal modo si ha la certezza che il materiale 
solforoso venne somministrato a quella lana mercè la combustione dello solfo. 
Se non si può porre in opera grandi pezzi di tessuto che lascerebbero, dopo il 
trattamento ossalico, riconoscere anco all’olfatto l’anidride solforosa svolgentesi, allora 
si fa uso di un vaso chiuso munito di un tubo facente capo ad altro tubo ad U con 
colla d’amido iodata, nel quale si fan passare i prodotti gazosi per mezzo di un aspi- 
ratore semplice. 
Se in cotal modo trattata la lana resta intatta o ingiallisce sviluppando, soltanto 
dopo due ore circa, un leggiero odore di gas solforoso, saremo certi che lo imbian- 
chimento venne effettuato a mezzo di bagni o soluzioni solforose. 
Se l’anidride solforosa non si manifesta e non se ne avverte l’odore neppure 
accostando la lana alle narici (dopo il bagno ossalico s'intende) ed aspirando forte- 
mente, essa fu imbiancata coi permanganati. 
L’esperienza non deve durare più che due ore, sufficientissime per verificare i 
suesposti fatti, prolungandola molto tempo si avverte la formazione di un poco di 
idrogeno solforato. 
Ora siccome le lane quanto più sono vecchie e d’inferiore qualità tanto più neces- 
sitano di acido solforoso e più ne assorbono, e quanto più ne assorbono tanto più 
ne sviluppano col trattamento acido, così si potrà fino ad un certo punto decidere, 
in specie con esperienze comparative, se e quanto il campione analizzato contenga di 
lana meccanica. i i 
In quanto al lanino altro non aggiungo, la sola calce dimostra la sua presenza 
e raccogliendo l’ossalato con cura, decomposto e pesato, può con grande approssima- 
zione dircene la quantità. 
Mi auguro che tali processi semplici ed esatti siano per riescire di qualche van- 
taggio, pensando anche alle grandi forniture dei militari e all’ordine dei contratti 
per cui si esigono qualità di lane determinate e determinati metodi di imbiancamento. 
